— 117 — 



8) Die StärLe dieser Slröme steigt mit den Unter- 

 schieden der Härte und Weichheit [besser vielleicht der 

 SprÖdigkeit und Duclilitäl) , deren die Metalle überhaupt 

 fähig sind. Unter ähnlichen Umständen geben Drähte 

 von 3 Millim. Durchmesser Ströme, welche an einem 

 Gourjon'schcn Galvanometer folgende Ablenkungen be- 

 wirkten: 



Blei 0" Kupfer 8° 



Zinn 1-2^ Eisen 8—10^ 



Messing 3—4° Neusilber 12—15^ 



9) Ein ganz modihcirter und unwirksamer Draht wird 

 durch neues Ziehen im Drahlzuge neuerdings wirksam, doch 

 in geringcrem Grade, als er es früher war. Selbst das 

 blosse Hämmern kann zur Herstellung eines gewissen 

 Härtegrades und dadurch zur Befähigung, Slröme zu 

 entwickeln, in geringem 3Iaasse mitwirken. 



10) Wie die Härtung des Drahtzuges kann auch die 

 Härtung durch plötzliche Erkältung die Bedingung für 

 den Strom abgeben. Das vorzüglichste Metall in dieser 

 Hinsicht, der Stahl, gi«bt auch die stärksten Wirkun- 

 gen. Ein Slahldraht von 3 3Iillim., zur Hälfte glashart 

 gemacht, zur Hälfle weich gelassen, gab bei Erhitzung 

 der Gränzstelle Slröme, welche die Nadel um nicht we- 

 niger als 50 — 60- ablenkten. 



1 1) Die Richtung des Stromes hängt nicht von der P\ich- 

 lung ab, in welcher der Drahlzug wirkte, — denn rechts 

 und links von einer moditicirten Stelle entwickelt sich 

 der Strom in entgegengesetzten, also nur vom Gegensatz 

 des Cohäsionszustandes abhängigen, Richtungen. 



12) In jedem homogenen Drahte hat der Strom eine 

 bestimmte, von der Seite der Modification abhängige Rich- 

 tung , die aber in verschiedenen Metallen verschieden ist. 

 Im Kupfer und Neusilber geht in der Regel der Strom 



